( 1243 ) 



M Si cette interprétation est exacte, tout corps poreux, tel que le pla- 

 tine, par exemple, doit fournir un résultat identique. C'est, en effet, ce 

 que nous avons pu constater. 



)) Le noir de platine a été préparé en réduisant le chlorure platinique 

 par le sucre en présence d'une solution de carbonate de soude. Après la- 

 vage à l'acide chlorhydrique, puis successivement à l'eau, à l'alcool, à 

 l'éthcr, il a été desséché dans le vide sulfurique. 



» Ce noir de platine a été disposé dans un tube de verre de Bohême 

 dans lequel on a fait le vide avec la trompe à mercure ( ' ). Aussitôt que 

 l'acétylène se trouve au contact du noir de platine, ce dernier devient in- 

 candescent, et la décomposition se produit comme précédemment : dépôt 

 de carbone, formation d'hydrogène et de carbures pyrogénés. 



)) La mousse de platine et l'amiante platinée se conduisent de même. Si le 

 phénomène n'apparaît pas de suite, on le provoque en chauffant légè- 

 rement. 



» Ces substances essentiellement poreuses se comportent donc comme 

 le fer, le nickel et le cobalt. 



« Enfin, en diluant l'acétylène dans un gaz inerte tel que l'azote, on 

 peut empêcher l'incandescence de se produire, mais l'absorption du gaz 

 se fait néanmoins avec lenteur et peu à peu le métal se carbure et retient 

 une petite quantité d'hydrogène (^). 



» Nous n'avons pu isoler, dans ces conditions, aucun composé solide ou 

 liquide renfermant du métal. 



» Conclusions. — En résumé, le fer, le nickel et le cobalt pyrophoriques, 

 c'est-à-dire réduits à aussi basse température que possible, mis en présence 

 d'un excès d'acétylène à froid, décomposent ce gaz avec incandescence en 

 produisant du charbon, de l'hydrogène et des carbures pyrogénés. Cette 

 décomposition doit être attribuée à un phénomène physique; elle est due 

 à la porosité de ces métaux. T^e même phénomène peut se répéter avec la 

 mousse de platine. » 



(') Il est utile de chauffer ce noir dans le vide pendant dix. minutes avec une lampe 

 à alcool pour le priver de l'eau et des gaz qu'il contient. On le laisse ensuite revenir 

 à la température ordinaire. 



(-) Le nickel réduit, soumis pendant trente minutes à l'action d'un courant très lent 

 d'acétylène dilué, renfermait ensuite : carbone 1,26 pour 100, hydrogène 0,22. 



